Einzelne Mineralien. 



-147- 



niedrigt durch Zufügung von Li 2 0, Jadeit NaAl(Si0 3 ) a , Leucit und Pseudo- 

 wollastonit; erhöht durch A1 2 3 und Sillimanit. Die Konzentration der 

 Zufüguugen betrug 1 bezw. 2 Mol.-%. 



Li AI (Si 3 ) 2 -Glas hat n == 1 ,519 und eine Dichte fast wie ^-Spodumen . 



Weiterhin wurden eine Anzahl natürliche Spodumenarten 

 untersucht und zwar: 



1. Kunzit von Rincon. Kalif., fast farblos, etwa lilafarbig, dichroitisch. 



2. Kunzit aus dem Sahatanytal, Madagaskar, völlig durchsichtig, licht 

 grüngelb. 



3. Spodumen von Minas Geraes, Brasil, durchsichtig, licht grüngelb. 



4. Hiddenit von Alexander Co., N.-Carol., durchsichtig, smaragdgrün. 



5. Dito, lichtgrün. 



6. Spodumen von Somerö , Finl. , undurchsichtiges kryptokristallines 

 Aggregat. 



7. Spodumen von Maine, U. S. A. , undurchsichtiges Aggregat langer 

 Prismen. 



Die chemischen Analysen der Vorkommen werden aus der Literatur 

 zusammengestellt. 



Für die Dichte und den Schmelzpunkt dieser Vorkommen siehe die 

 folgende Tabelle : 



Vorkommen 



Dichte bei 25.1° C 



Schmelzpunkt 



1 



3,204 + 0,003 



1428° 



2 



3,201 + 0,005 



1428 



3 



3,262 + 0,002 



1425 



4 u. 5 



3,295 + 0,002 



1418 



6. 



2,997 + 0,050 



1426 + 1 



7 



3,154 + 0,002 



1427 + 1 



Mittlerer Brechungsindex ca. 1.665, Doppelbrechung 0,01 — 0,02. 



Die Eigenschaften des Minerals «-Spodumen weichen somit von 

 denen des synthetischen /S-Spodumens erheblich ab. 



Beim Erhitzen auf 900 — 1000° geht «-Spodumen unter einer Volum - 

 Vermehrung von ca. 30 % in /?-Spodumen über. Unterhalb dieser Tem- 

 peratur bleibt «-Spodumen auch bei stundenlanger Erhitzung unverändert ; 

 mit Schmelzen (20% Mo 3 + 80 % Natriummolybdat) gelang die Um- 

 wandlung « — ß in 88 Stunden jedoch schon teilweise bei 600°. Die 

 Verf. ziehen aus ihren Versuchen den allerdings nur auf negativen Gründen 

 beruhenden Schluß, daß «-Spodumen, d. h. alle in der Natur vor- 

 kommenden Kunzite, Hiddenite und Spodumen - Minerale 

 bei allen Temperaturen unterhalb 1 400° metastabil in bezug 

 auf die /9-Form sind. Es läge somit ein Fall von Monotropie vor. 



Die künstliche Darstellung von «-Spodumen ist niemals gelungen, 

 wird sich aber vielleicht auf hydrothermalem Wege ermöglichen lassen. 

 (Entsprechende Versuche werden in Aussicht gestellt.) 



k* 



